(514 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



rondelle isolante en ébonite q, qui a pour but d'empê- 

 cher la formation des courants de Foucault. 



Le récipient à neige carbonique et le tube de Dewar 

 sont retenus entre les côtés latéraux du cadre, dont le 

 profil est déterminé par l'espace laissé libre entre les 

 pièces polaires. 



Le porte-substance /, plongeant dans un bain de 

 neige carbonique ou d'air liquide, est retenu à la par- 

 tie supérieure de l'équipage mobile par deux petites 

 vis, qui permettent de changer d'échantillon sans gran- 

 des manipulations. 



Préparation des alliages 



Ils furent obtenus en mélangeant dans des propor- 

 tions bien déterminées (de 10 en 10 %)> sous forme 

 de poudres, du fer électrolytique Merck et du nickel 

 granulé Kahlbaum, ces deux métaux à l'état très pur. 

 Le tout, fondu dans une nacelle de magnésie chauffée 

 au moyen d'un four électrique, formait alors un lingot 

 homogène, dans lequel fut taillé l'ellipsoïde. Les deux 

 métaux ne se trouvèrent en contact avec aucun corps 

 étranger, il n'y eut de ce fait pas de matière perdue; 

 le four, porté à une température suffisamment élevée, 

 assurait alors un mélange homogène des deux consti- 

 tuants. 



Il est à remarquer que, lors de la fabrication des 

 alliages, celui contenant 60 °/ de fer offrit quelques 

 difficultés; il fut presque impossible d'obtenir un corps 

 bien homogène, ne contenant pas de pailles et se lais- 

 sant facilement travailler au tour. Il est probable que 



